I,'i ui \n : Die hi '-1111111; der optischen Symmetrieachsen von Ailiil.tr und < ■ 1 1^ 98 I 



verbinden, die, in horizontaler Richtung gemessen, gleich weil \'>n 

 dem aufsteigenden und absteigenden W der sinusartigen Reflexions- 

 kurve entfern! sind. Die Lage dieser Linien ist mit derjenigen der 

 optischen Symmetrieachsen in der (oio) Ebene identisch. 



In der viertletzten und drittletzten Horizontalreihe der Tabelle I 

 und II sind für alle untersuchten Strahlenarten die Werte der \\ r in- 

 kel <p zwischen der von uns gewählten Vorzugsrichtung und den bei- 

 den Hauptschwingungsrichtungen, wie sie durch die Sehwerlinien- 

 konstruktion ermittelt worden sind, eingetragen. Hierin bedeutel <p Ma , 

 und (/)„,„ die spitzen Winkel zwischen unserer Vorzugsrichtung und 

 der ihr benachbarten Schwerlinie, welche nach dem Maximum bzw. 

 dem Minimum der Reilexionskurve hinstrebt. Die Beschränkung auf 

 spitzt Winkel bedingt natürlich die Anwendung des positiven und 

 negativen Vorzeichens. 



Die Zahlen der Tabellen 1 und II und die Kurven der Figuren i 

 und 2 lassen erkennen, daß im langwelligen Spektrum bei den unter- 

 suchten Kristallen sehr große Drehungen der optischen Symmetrie- 

 achsen vorkommen 1 . Die Zahl der verwendeten Strahlenarten verschie- 

 dener Wellenlänge ist im Verhältnis zur Größe der Richtungsände- 

 rungen, welche die optischen Symmetrielinien bei dem Obergang von 

 einer Strahlenart auf die andere zeigen, so gering, daß man ohne 

 weitere Hilfsmittel nicht mit Sicherheit angeben kann, in welchem 

 Sinn diese Drehung stattgefunden hat. Unter der Annahme, daß im 

 allgemeinen die kleinere Drehung die wahrscheinlichere ist. gelangt 

 man zu dem Schluß, daß bei dem Adular die Maxiina der Retlexions- 

 kurven für die Wellenlängen 22, 27. 33, 39, 52, 110 und 310 <■>. den 

 Minimis der Reilexionskurven für 63, 83 und (»4 u, bei dem (>i]>s die 

 Maxima bei ::. 27, 33, 39, 52 und 63 u den Minimis bei 83, 94, 

 MO und 310 H entsprechen. Hiernach würde die eine der beiden 

 optischen Symmetrieachsen im Adular für die verschiedenen Wellen- 

 längen die Winkel (/» = -t-27 , +68°, +67°,+ 75 , -1- 76 . -+- .\ ;°. 

 -H S 4 °. +68° und +66' _,°. im Gips die Winkel </> =—58°, — 67 , 

 — 69 , —43°. — 8i°. -t- 6i°. -h2i,°. +23°, + 23 , + 23 durchlaufen. 

 Genaueres läßt sieh über den Sinn der Drehung mit den hier ange- 

 wendeten experimentellen Hilfsmitteln nicht aussagen. 



Außerhalb t\* i ± Bereichs metallischer Absorption kann man die 

 Lage der optischen Symmetrieachsen der untersuchten Kristalle auch 

 mit Hilfe von Durchlässigkeitsmessungen ermitteln. Dieses Verfahren ist 



1 Am-Ii im kurzwelligen ultraroten Spektrum zeigen die munoklinen Kristalle 

 in der Nähe der Absorptionsstreiten starke Drehung der optischen Symmetrieachsen, 

 wie .- ■ 1 1 ~- einer im Berliner physikalischen Institut im (Im.:' befindlichen I utersurhung 



hen 'ii _ 



